## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. VIII No. I, Halaman: 32 - 38 April 2023

## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BAMBU PADA KUAT TEKAN BETON K-225
Muhammad Firdaus ¹*, Herri Purwanto 2 , dan M Ikhsan Ronaltri 3 1,2 3 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang Jl. Jend A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
* E-mail: : M_firdaus_7@univpgri-palembang.ac,id

## Abstrak
Penambahan serat bambu pada campuran beton adalah salah satu  untuk mengurangi limbah serat bambu dan dimanfaatkan dalam suatu campuran beton.Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh penambahan serat  bambu  terhadap  kuat  tekan  beton  pada  umur  (7  hari,14  hari  dan  28  hari)  dengan  variasi  campuran  0%, 3,5%,  4%,  4,5%  dan  5%.  Hasil  uji  kutan  tekan  beton  normal  diperoleh  sebesar  240,79  kg/cm²,  dan  dengan penambahan  serat  bambu  dengan  variasi  campuran  3,5%,  4%,  4,5%  dan  5%  mendapatkan  hasil  kuat  tekan sebesar 241,09 kg/cm², 241,54 kg/cm², 242,89 kg/cm², dan 240,93 kg/cm², hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan  serat  bambu  kuat  tekan  yang  optimal  terdapat  pada  variasi  4,5%,  sedangkan  untuk  variasi  5% mengalami penurunan Kata kunci : Serat Bambu, Kuat Tekan Beton, Mutu Beton K 225

## PENDAHULUAN
Penggunaan beton di Indonesia sebagai bahan  bangunan  telah  lama  dikenal,  beton mempunyai  kuat  tekan  tinggi  yang  sangat mudah  dibentuk  sesuai  kebutuhan  dan  biaya perawatannya juga rendah, serta dapat dibuat oleh  bahan  lokal.  Dengan  berkembangnya zaman,  untuk  meningkatkan  suatu  kinerja beton  telah  muncul  beberapa  inovasi  yang telah  dilakukan  yaitu  seperti  beton  bertulang, beton prategang ataupun beton serat. Menurut Mulyono  Dalam  Anwar  (2020)  Beton  serat (fiber  concrete)  adalah  jenis  beton  yang memiliki bahan material yang terdiri dari beton serta  bahan  tambahan  yang  berupa  serat. Seperti  serat  kayu,  serat  bambu,  dan  serat plastik  yang  berfungsi  mencegah  keretakan sehingga  membuat  beton  menjadi  daktil  dari beton  normal.  Indonesia  adalah  negara  yang kaya  akan  tumbuhan  bambu,  khususnya Provinsi  Sumatera  Selatan  karena  bambu adalah hasil hutan yang dapat digunakan.
Bambu  telah  lama  digunakan  sebagai material  konstruksi,  bambu  sangat  mudah ditemukan  dan  mudah  untuk  ditanam  yang tidak  memerlukan  perawatan  khusus  serta cepat  berkembang  yang  membuat  harga bambu  sangat  terjangkau,  yang  kita  ketahui bambu  juga  dimanfaatkan  untuk  beberapa kerajinan  tetapi  bambu  juga  memiliki  serat yang bisa dimanfaatkan.
Bambu merupakan tanaman ordo bambooidae yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan dapat di ambil pada umur 3-5 tahun, pada  masa  pertumbuhan  bambu  dapat tumbuh 5 cm perjam atau 120 cm perhari. (Kuncoro 2021),
Serat  bambu  yang  dihasilkan  dari limbah  pengrajin  bisa  dimanfaatkan  untuk bahan  campuran  pembuatan  beton,  oleh karena  itu  tidak  hanya  bambu  saja  yang digunakan tetapi serat bambu hasil sisa limbah pengrajin  juga  bisa  digunakan  sehingga  bisa bermanfaat  dan  tidak  menjadi  limbah  yang tidak berguna.
Serat  bambu  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  di  peroleh  dari  daerah  3-4  ulu dan  pengrajin  layang-layang  di  Lr  sepupu, Kertapati,  Palembang.  Oleh  karena  itu  untuk pemanfaatan  serat  bambu  pada  penelitian  ini penambahan komposisi serat bambu ke dalam campuran beton yaitu 3,5% 4% 4,5% dan 5%, dimana  dalam  hal  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  limbah serat  bambu  terhadap    kuat  tekan  beton  K 225.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  serat bambu terhadap kuat tekan beton. Pada umur (7  hari,14  hari  dan  28  hari)  dengan  variasi campuran  0%,  3,5%,  4%,  4,5%  dan  5% Menurut Sianto&Febrianto (2021),
Beton  merupakan  bahan  komposit  yang terdiri dari tiga jenis bahan utama pembentuknya  yaitu  semen,  agregat,  air, beton  dengan  kualitas  yang  baik  haruslah kedap  terhadap  air,  tahan  terhadap  cuaca, tahan  lama  dan  tidak  retak.  Pada  pemilihan bahan-bahan pembentuk beton harus mempunyai  perhitungan  proporsi  campuran yang tepat agar mempunyai kualitas yang baik pada  beton,  dan    juga  cara  pengerjaan  dan perawatan.
Berikut  adalah  bahan  penyusun  beton
(a)  semen  adalah  suatu  bahan  yang  memiliki
Pengaruh penambahan serat bambu pada kuat tekan beton K 225 M Ikhsan Ronaltri 1 , Muhammad Firdaus 2 *, dan Herri Purwanto 3 33
sifat  adhesif  dan  kohesif  yang  memungkinkan melekatnya  fragmen  mineral  menjadi  suatu benda  padat.  Semen  merupakan  bahan  yang dapat  mengeras  jika  bereaksi  dengan  air,  hal ini adalah yang dinamakan semen hidraulis(Siswanto & Gunarto2019),
(b) Agregat adalah butiran mineral alami yang  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran  beton,  walaupun  namanya  hanya bahan  pengisi  akan  tetapi  agregat  sangat berpengaruh  terhadap  sifat-sifat  betonya, sehingga pemilihan agregat merupakan bagian  penting  dalam  pembuatan  baton. Agregat  secara  umum  dibedakan  menjadi  2 terdiri dari agregat hasul dan kasar.
( Purwanto 2020)
Agregat  halus  adalah  pasir  alam  yang berasal  dari  batuan  yang  dihasilkan  dari  alat pemecah  batu,  agregat  halus  adalah  bahan yang harus lolos dari ayakan 4,8 mm atau 4,75 mm  atau  5,0  mm,  umumnya  butiran  ukuran pasir berkisar antara 0,15 mm sampai 4,8 mm, butiran  pasir  yang  baik  adalah  butiran  yang tidak  menganduk  kadar  lumpur  lebih  dari  5 %.(Yuliana 2021),
Agregat  kasar  adalah  agregat  butiran yang  lebih  besar  dari  4,8  mm,  4,75  mm,  dan 5,0.  Agregat  yang  memiliki  butiran  kuat  dan tidak  berpori  sangat  baik  karena  tidak  mudah hancur dan mudah dalam pengerjaanya. (Yuliana2021).
(c)Air  adalah  salah  satu  faktor  penting, kaena  air  dapan  bereaksi  dengan  semen, yang  akan  menjadi  paasta  pengikat  agregat. Air  juga  berpengaruh  terhadap  kuat  desak beton, karena kelebihan air akan menyebabkan  penurunan  pada  kekuatan beton itu sendiri.(Fuad, 2015)
Beton  juga  memiliku  kekurangan  dan kelebihan,  kekurangan  beton  adalah  beton memiliki  kuat  tarik  yang  rendah,  sehingga rapuh  dan  mudah  retak,  dan  kelebihan  beton adalah  Beton  termasuk  bahan  yang  awet, tahan  aus,  tahan  panas,  tahan  terhadap pengkaratan  atau  pembusukan  oleh  kondisi lingkungan,  sehinga  biaya  perawatan  menjadi lebih murah ( Absari, 2019).
Adapun  sifat-siat  beton  yang  meliputi, workability(kemudahan  pengerjaan,  bleeding dan segeregasi. Workability
adalah merupakan  kemudahan  campuran  pada  saat diaduk,  diangkut,  dituang  dan  dipadatkan tanpa menimbulkan pemisahan bahan penyusun  beton.  Bleeding  adalah  suatu peristiwa  keluarnya  air  dalam  beton  ke permukaan  karena  penurunan  semen  dan agregat  karena  air  cenderung  bergerak  ke atas  faktor  utama  bleeding  adalah  rasio  air semen  lebih  tinggi  melemahkan  beton  dan terjadi bleeding. Sedangkan segeregasi
adalah  terpisahnya  antara  pasta  semen  dan agregat  dalam  satu  adukan,  hal  ini  dapat menyebabkan  masalah  pada  ketahanan  dan kekuatan beton. ( Pane & windah, 2015).
Kuat  tekan  beton  adalah  adalah  salah satu  kinerja  utama  beton  dan  kemampuan beton  untuk  menerima  gaya  tekan  persatuan luas  didapatkan  melalui  cara  pengujian standar,  kuat  tekan  beton  yang  dipengaruhi adalah  usia  beton,  kepadatan,  jumlah  pasta semen,  jenis  semen  dan  sifat  agregat (Yuliana2021),  sedangkan  menurut  Mulyono dalam Alkhamuddin (2019)   bahwa kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu sebuah struktur dimana semakin tinggi tingkat kekuatan  struktur  yang  dikehendaki  maka semakin  tinggi  pula  mutu  beton  yang dihasilkan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara eksperimen beton normal dengan Mutu K 225, yang diberi limbah serat bambu dengan variasi campuran  0%,3,5%,4%,4,5%  dan  5%  , dengan  benda  uji  berupa cetakan  kubus  yang berukuran  15cmx15cmx15cm  dengan  benda uji 9 sampel untuk setiap campurannya Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan pengujian/pemeriksaan  agregat  yang  meliputi uji  kadar  lumpur,  analisa  saringan,  berat  jenis dan  penyerapan  air,  berikutnya  membuat sampel  benda  uji  yang  diberi  limbah  serat bambu dengan variasi campuran
0%,3,5%,4%,4,5% dan 5%, Tahapa  selanjutnya  dilakukan  perawatan benda  uji  dilakukan  dengan  cara  perendaman benda  uji  yang  dilakukan  dengan  waktu  yang ditentukan  yaitu  7  hari  14  hari  dan  28  hari, setelah  beton  mencukupi  umur  perawatan benton,  selanjutnya  benda  uji  dilakukan pengujian kuat tekan.
Bahan  material  yang  digunakan  yaitu semen  baturaja  dan  agregat  halus  berupa pasir dari Tanjung Raja Ogan Ilir, dan agregat kasar yang digunakan yaitu batu ex merak(Palembang),  air  dari  PDAM  Tirta  Musi Palembang,  dan  limbah  serat  bambu  berasal dari Lr sepupu 3/4 Ulu Kertapati,Palembang.
Gambar 1. Serat Bambu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  jumlah  hari yaitu  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari  dengan penambahan  serat  bambu  untuk  beton  mutu K-225,  pengujian  ini  dilakukan  di  UPTD Laboratorium  Bahan  Konstruksi  PU  Bina Marga,Palembang sebelum dilakukannya pengujian  hasil  kuat  tekan  ada  beberapa tahapan  sebelum  dilakukannya  pengujian beton  meliputi,  pengujian  agregat  halus  dan agregat  kasar  yang  meliputi  pengujian  kadar lumpur,  berat  jenis  dan  berat  isi,yang  bisa dilihat  pada  tabel  1,  tabel  2  dan  tabel  3. setelah  dilakukannya  pengujian  agregat  maka didapat hasil untuk campuran beton yang bisa dilihat pada tabel 4
Tabel 1 hasil berat isi agregat halus
Lepas / Gembur 1 2 A. Berat tempat + benda uji    (kg) 5.838 5.940 1,887 1,887 C. Berat benda uji (kg) 3,951 4,053 D. Isi tempat (kg) 2,722 2,722 E. Berat isi benda uji (kg) 1,451 1,488 F.Berat isi rata-rata(kg/dm³)1,470 Tabel 2.hasil berat jenis agregat halus A B Rata- rata Satuan Berat jenis 𝑩𝒌 (𝑩+𝟓𝟎𝟎−𝑩𝒕)
2,52  2,52  2,52
- Berat jeniskering
𝟓𝟎𝟎 ( 𝑩+𝟓𝟎𝟎−𝑩𝒕 ) Permukaan jenuh 2,57 2,56 2,57 - Beratjenissemu 𝑩𝒌 ( 𝑩+𝑩𝒌−𝑩𝒕 ) (apparet) 2,64 2,64 2,64 -

## Penyerapan
𝟓𝟎𝟎−𝑩𝒌 𝑩𝒌 𝒙 𝟏𝟎𝟎 % (absorption) 1,76 1,76 1,76 %
Organik Impuritis :  No 2,13
Dari  hasil  pengujian  pada  tabel  2  berat jenis dan penyerapan air agregat halus bahwa hasil penelitian berat jenis dan penyerapan air mendapatkan  nilai  rata-rata  berat  jenis    2,52 dan  pada  berat  jenis  kering  permukaan  jenuh mendapatkan  hasil  2,57  dan  hasil  dari  berat jenis semu mendapatkan hasil 2,64 sedangkan  hasil  penyeraan  mendapatkan hasil rata-rata 1,76 . Tabel 3. Hasil pengujian kadar lumpur Nomor contoh Ukuran masimum agregat No 4 (4,75mm) Satuan I II Berat kering benda  uji  +    W ₁ Wadah 925 03,1 gram Bera twadah W ₂ 425 403,1 gram Berat kering benda uji awal W ₃ =  W ₁ - W ₂ 500 500 gram Berat kering benda uj Sesudah pencucian + wadah        W ₄ 914,1 892,7 gram Berat kering benda uji Sesudah pencucian
W ₅ = W ₄ - W ₂ 489,1 489,6 gram Persen bahan lolos Saringan  no  200 (0,075mm) 𝑾𝟔 = (𝑾𝟐 − 𝑾𝟓) 𝑾𝟑 𝒙 𝟏𝟎𝟎%
2,18 2,08 gram Rata – rata ( I + II / 2 ) 2,13 %
Dari  hasil  pengujian  pada  tabel  3  bahwa nilai  rata-rata  dalam  pengujian  kadar  lumpur mendapatkan nilai rata-rata 2,13% yaituk adar lumpu    pada  pasir  tanjumg  raja  tidak  terlalu banyak
mengandung
lumpur
Pengaruh penambahan serat bambu pada kuat tekan beton K 225 M Ikhsan Ronaltri 1 , Muhammad Firdaus 2 *, dan Herri Purwanto 3 35
Tabel 4 Komposisi Campuran Untuk 3 Benda Uji Persentase campuran Berat bahan untuk benda uji 3 kubus (satu kali adukan) Pasir Split Semen Air SeratBambu 0% 7,356 kg 13,660 kg 4,573 kg 2,450 lt - 3,5% 7,356 kg 13,660 kg 4,573 kg 2,450 lt 0,409 kg 4% 7,356 kg 13,660 kg 4,573 kg 2,450 lt 0,546 kg 4,5% 7,356 kg 13,660 kg 4,573 kg 2,450 lt 0,614 kg 5% 7,356 kg 13,660 kg 4,573 kg 2,450 lt 0,683 kg Tabel 5 Hasil Kuat Tekan Beton Normal No Umur (hari) Luas (cm²) Berat (Kg) isi (dm³) Beban σHancur (Kg/cm²) ∑ rata – rata (Kg/cm²) kN kg 1 7 hari 225 8.140 3,375 421 42.899,9 190,67 194,89 2 225 8.150 3,375 427 43.511,3 193,38 3 225 8.135 3,375 443 45.141,7 200,63 4 28 hari 225 8.240 3,375 532 54.210,8 240,94 240,79 5 225 8.249 3,375 529 53.905,1 239,58 6 225 8.237 3,375 534 54.414,6 241,84
Pada hasil  pengujian kuat  tekan beton normal pada pengujian beton unutk 7 hari mendapatkan  hasil  rata-rata  194,89  kg/cm² dan  pada  hasil  pengujian  pada  saat  28  hari mendapatkan nilai hasil kuat tekan rata-rata
sebesar 240,79 kg/cm², maka dapat disimpulkan  bahwa  nilai  kuat  tekan  rata-rata beton  normal  memenuhi  mutu  beton  yang  di lakukan  pada  penelitian  yaitu  mutu  beton  K 225
Tabel 6 Hasil Kuat Tekan Beton Penambahan Serat Bambu 3,5%
No Umur (hari) Luas (cm²) Berat (kg) Isi (dm³) Beban σHancur (kg/cm²) ∑ rata – rata (Kg/cm²) kN kg 1 7 hari 225 8.200 3,375 367 37397,3 166,21 165,45 2 225 7.987 3,375 361 36785,9 163,49 3 225 8.170 3,375 368 37499,2 166,66 4 14 hari 225 8.221 3,375 466 47485,4 211,05 202,29 5 225 8,235 3,375 442 45039,8 200,18 6 225 8,158 3,375 432 44020,8 195,65 7 28 hari 225 8,225 3,375 573 57064 259,51 241,09 8 225 8,315 3,375 529 50848,1 239,58 9 225 8,170 3,375 495 54210,8 224,18
Pada  tabel  6  dapat  kita  lihat  bahwa  pada  uji kuat  tekan  pada  umur  7  hari  mendapatkan nilai rata-rata kuat tekan sebesar 165,45kg/cm² sedangkan untuk umur beton 14 hari  mendapatkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan beton sebesar 202,29 kg/cm² , sedangkan
untuk  umur  beton  28  hari  mendapatkan  nilai rata-rata  kuat  tekan  sebesar  241,09,    maka pada  tabel  3    dapat  disimpulkan  untuk  nilai rata-rata uji kuat tekan beton untuk umur 7, 14 dan 28 hari memenuhi syarat beton karakteristik yaitu mutu beton K 225
Tabel 7 Hasil Kuat Tekan Beton Penambahan Serat Bambu 4%
No Umur (hari) Luas (cm²) Berat (kg) Isi (dm³) Beban σHancur (kg/cm²) ∑ rata – rata (Kg/cm²) kN kg 1 7 hari 225 8,000 3,375 378 38518,2 171,19 171,49 2 225 7,972 3,375 371 37804,9 168,02 3 225 8,035 3,375 387 39435,3 175,27 4 14 hari 225 8,210 3,375 454 46262,6 205,61 208,93 5 225 7,865 3,375 464 47281,6 210,14 6 225 8,147 3,375 466 47485,4 211,05 7 28 hari 225 8,023 3,375 579 58388,7 262,22 241,54 8 225 8,125 3,375 534 53905,1 241,84 9 225 7,973 3,375 487 50440,5 220,56
Pada  tabel  7  dapat  kita  lihat  bahwa  pada  uji kuat  tekan  pada  umur  7  hari  mendapatkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  sebesar  171,49 kg/cm²,  sedangkan  untuk  umur  beton  14  hari mendapatkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan  beton sebesar 208,93kg/cm², sedangkan untuk umur
beton 28 hari mendapatkan nilai rata-rata kuat tekan  sebesar  241,54  kg/cm²,    maka  dapat disimpulkan bahwa untuk nilai rata-rata uji kuat tekan  beton  untuk  umur  7,  14  dan  28  hari memenuhi  syarat  beton  karakteristik  yaitu mutu beton K 225
Tabel 8 Hasil Kuat Tekan Beton Penambahan Serat Bambu 4,5%
No Umur (hari) Luas (cm²) Berat (kg) isi (dm³) Beban σHancur (kg/cm²) ∑ rata – rata (Kg/cm²) kN kg 1 7 hari 225 7,960 3,375 383 39027,7 173,4564 175,116 2 225 7,821 3,375 396 40352,4 179,344 3 225 7,771 3,375 381 38823,9 172,5507 4 14 hari 225 7,980 3,375 473 48198,7 214,2164 208,781 5 225 7,992 3,375 477 48606,3 216,028 6 225 7,783 3,375 433 44122,7 196,1009 7 28 hari 225 8,167 3,375 534 58388,7 59000,1 242,89 8 225 8,030 3,375 576 53905,1 54414,6 9 225 7,957 3,375 499 50440,5 49625,3
Pada tabel 8  dapat kita lihat bahwa pada uji  kuat  tekan  pada  umur  7  hari  mendapatkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  sebesar  175,166 kg/cm²,  sedangkan  untuk  umur  beton  14  hari mendapatkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan  beton sebesar  208,781  kg/cm²,  sedangkan  untuk umur  beton  28  hari  mendapatkan  nilai  rata- rata  kuat  tekan  sebesar  242,89  kg/cm²,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  nilai  rata-rata uji  kuat  tekan  beton  untuk  umur  7,  14  dan  28 hari memenuhi syarat beton karakteristik yaitu mutu beton K 225.
Pada  tabel  9  menunjukan  hasil  uji  kuat tekan  beton  mutu  K-225  dengan  variasi campuran serat bambu 5% yaitu pada uji kuat tekan  beton  dengan  umur  7hari,  14  hari  dan 28  hari.  hasil  rata-rata  uji  kuat  tekan  tekan beton  7  hari  yaitu  sebesar  177,53  kg/cm², sedangkan  untuk  umur  14  hari  menghasilkan nilai rata-rata sebesar 209,687 kg/cm², sedangkan  untuk  umur  beton  28  hari menghasilkan  nilai  rata-rata  sebesar  240,93 kg/cm², pada beton variasi 5 %  ini mengalami penurunan nilai kuat tekan beton sebesar 9,35 kg/cm²  dari  hasil  uji  kuat  tekan  beton  variasi 3,5%,4%,  dan  4,5%  pada  umur  28hari,
Pengaruh penambahan serat bambu pada kuat tekan beton K 225 M Ikhsan Ronaltri 1 , Muhammad Firdaus 2 *, dan Herri Purwanto 3 37
Tabel 9 Hasil Kuat Tekan Beton Penambahan Serat Bambu 5% No Umur (hari) Luas (cm²) Berat (kg) Isi (dm³) Beban σHancur (kg/cm²) ∑ rata – rata (Kg/cm²) kN kg 1 7 hari 225 7,980 3,375 394 40148,6 178,4382 177,53 2 225 7,880 3,375 385 39231,5 174,3622 3 225 7,972 3,375 397 40454,3 179,7969 4 14 hari 225 8,023 3,375 481 49013,9 217,839 209,687 5 225 8,050 3,375 439 44734,1 198,818 6 225 8,175 3,375 469 47791,1 212,404 7 28 hari 225 7,875 3,375 482 49115,8 218,2924 240,9369 8 225 8,148 3,375 568 57879,2 257,2409 9 225 8,038 3,375 546 55637,4 247,2773
Hasil  kuat  tekan  yang  diperoleh  pada  tabel- tabel  diatas  menunjukan  hasil  dari  rata-rata kuat  tekan  beton,  pada  beton  normal  pada umur  7  haari  mendapatkan  hasil  kuat  tekan senilai  194,89  kg/cm²  sedangkan  untuk  hasil uji  kuat  tekan  beton  normal  pada  28  hari mendapatkan hasil 240,79 kg/cm².
Pada campuran beton dengan penambahan serat bambu 3,5% pada umur 7, 14,  dan  28  hari  mendapatkan  hasil  165,45 kg/cm²,  202,29  kg/cm²,  dan  241,09  kg/cm², dan untuk campuran 4% pada umur 7, 14 dan 28 hari mendapatkan hasil kuat tekan sebesar 171,49  kg/cm²,  208,93  kg/cm²,  dan    241,54 kg/cm²,  untuk  campuran  4,5%  mendapatkan hasil  kuat    tekan  175,116  kg/cm²,    208,781 kg/cm²,  dan,    242,89  kg/cm²,  dan  pada campuran  5  %  mengalami  penurunan  pada hasil  uji  kuat  tekan  beton  pada  umur  7,14 dan28  hari    yaitu  sebesar  177,53  kg/cm², 209,687 kg/cm², dan 240,9369 kg/cm². Berikut adalah  hasil  kuat  tekan  yang  ditampilkan melalui  gambar  2,  yaitu  grafik  kuat  tekan  28 hari
Gambar 2. Grafik kuat tekan beton 28 hari Dari  grafik  pada  gambar  2.  dapat  kita simpulkan  bahwa  untuk  penambahan  serat bambu  pada  kuat  tekan  beton  mendapatkan hasil optimal pada campuran 4,5%, sedangkan penambahan serat melebihi 4,5% mengalami penurunan  dikarenakan  adanya  pengumpalan yang  terjadi  pada  saat  pencampuran  serat bambu yang terlalu berlebih yang mengakibatkan pada
campuran 5%
mengalami penurunan hasil kuat tekan .
Sedangkan dari hasil riset penelitian terdahulu  ada  beberapa  penyebab  terjadinya kenaikan  kuat  tekan  beton  dan  penyebab penurunanya  kekuatan  beton    adalah  sebagai berikut :
1.  Menurut  penelitian    A,Junaidi  (2015), peningkatan  kuat  tekan  yang  terjadi dikarenakan  serat  bambu  yang  dicampur pada adukan beton normal dapat membantu  daya  tarik  beton  sehingga beton  tersebut  tidak  pecah  pada  saat menahan  beban  lebih  besar  dari  beton normal  karena  serat  bambu  masih  bisa tersebar  secara  merata  pada  campuran beton,
sedangkan  penurunan  kuat  tekan terjadi disebabkan oleh ada pengumpalan serat  bambu  yang  terjadi  pada  adukan beton  atau  campuran  beton,  gumpalan serat bambu tersebut menghalangi campuran  beton  hal  ini  menjadikan gumpalan  serat  bambu  terbungkus  oleh campuran  beton  sehingga  pada  saat pengujian benton cepat hancur 2.  Sedangkan Menurut
penelitian Trimurtiningrum,  R.  (2018),  peningkatan beton  serat  bambu  disebabkan  oleh peranan  serat  bambu  dalam  menahan retakan yang terjadi pada beton.sehingga beton  dapat  menahan  retak  yang  terjadi akibat
beban berlebih
yang mengakibatkan  nilai  kuat  tekan  lebih tinggi dari beton normal,
sedangkan  penurunan  terjadi  akibat semakin  banyak  campuran  persentase campuran  serat  bambu  pada  campuran beton mengakibatkan menurunnya workabilitas  campuran  beton  menjadi semakin sulit untuk dipadatkan, campuran  beton  yang  kurang  padat mengakibatkan  terjadinya  rongga  yang
239 240 241 242 243 244 0% 3.5% 4% 4.5% 5% 28…
ada  di  dalamnya  sehingga  beton  kurang padat  yang  mengakibatkan  turunnya  nilai kuat tekan beton

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton normal  setelah  umur  28  hari  sebesar  240,79 kg/cm²  ,  sedangkan  untuk  campuran  serat bambu  3,5  %,  4%,  4,5%  dan  5%    secara berurutan dengan kuat tekan beton karakeristik  adalah  241,09  kg/cm,  241,54 kg/cm,  242,90  kg/cm,  dan  240,93.  Untuk penambahan  serat  dengan  variasi  campuran 4,5%  mengalami  penaikan,  dibandingkan dengan  beton  normal  tanpa  serat  sedangkan untuk penambahan serat bambu 5% mengalami penurunan.
Dikarenakan semakin tinggi penambahan
serat  bambu  bisa  menyebabkan  penurunan hasil  kuat  tekan  beton  karena  serat  bambu bisa  mengurangi  workabilitas/adukan  pada campuran  beton  yang  mengakibatkan  beton mudah hancur

## Saran
Perlu  diadakannya  penelitian  lebih  lanjut mengenai penambahan serat bambu misalkan untuk meningkatkan kuat lentur pada beton

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing dalam membantu penulisan jurnal,  dan  terima  kasih  kepada  kedua  orang tua sehingga penelitian ini dapat terlaksana,

## DAFTAR PUSTAKA
Absari,L.N.(2019).
Studi Eksperimental Pengaruh  Penggunaan  5%  Serbuk Keramik Sebagai Pengganti Sebagian  Semen  Terhadap  Kuat Tekan (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
Alkhamuddin, A.,& Adiguna. A.(2019).Simulasi Perubahan  Kuat  Tekan  Beton  Pada Kondisi  Ekstrim  Pasca  Pembakaran. Jurnal Deformasi, 3(2), 115-121.
Anwar,A.,  &Hartadi,  T.  (2020).Pengaruh  Kuat
Lentur  Terhadap  Bentuk  Lupang
Pada Balok Beton Bertulang (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya)
Fuad,l. S.,&Asmawi,B. (2015). Pengaruh
Penggunaan  Pasir  Sungai  dengan Pasir Laut Terhadap Kuat tekan Dan Kuat Lentur Pada Mutu Beton K-225. Jurnal Desiminasi Teknologi 3(1)
Junaidi,A.(2015)  Pemanfaatan  serat  bambu untuk  meningkatkan  Kuat  Tekan Beton. Berkala Teknik, 5(1),754-768
Kuncoro,H.B.B,Darwis,Z.,&Rahmat,A.A.(2021) Studi  Eksperimental  pengaruh  abu sekam  padi  terhadap  sifat  mekanik beton  serat  bambu.  Fondasi:  jurnal teknik sipil,10(2), 134-143.
Pane,F.P.,Tanudjaja, H.,&Windah, R.S.(2015).
Pengujian  kuat  tarik  lentur  beton dengan  variasi  kuat  tekan  beton. Jurnal sipil statik,3(5).
Purwanto,  H.,&  Wardani,  U.  C.  (2020). Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Besi Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu K- 225, Jurnal Deformasi, 5(2),103-112
Sianto,  L.,  &  Febriyanto,  A.  (2021).  Kajian
Eksperimental Beton Berongga Menggunakan Batu Pecah dari Kelurahan Bugi Kecamatan Sorawolio  Terhadap  Kuat  Tekan
Beton (Gradasi tertahan ½”, 3/8” dan no. 4). SCEJ (Shell Civil Engineering Journal) , 4 (1), 32-38.
Siswanto, E., & Gunarto, A. (2019). Penambahan  Fly  Ash  Dan  Serat Serabut  Kelapa  Sebagai  Bahan Pembuatan  Beton. UKaRsT , 3 (1),
48.
Trimurtinigrum,R(2018)PengaruhPenambahan Serat  Bambu  Terhadap  Kuat  Tarik Dan  Kuat  Tekan  Beton. JHP17; Jurnal Hasil Penelitian, 3(10)
Yuliana,N.Q. (2021), pemanfaatan serat bambu sebagai agregat kasar terhadap  kuat  tekan  pada  campuran beton mutu fc’21. 2021. phD  Thesis. Universitas Pancasakti Tegal